REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
665 
fonte manganésifère (spiegel-eisen) , en vue de réduire la petite quantité 
d’oxyde de fer qui s’est formée et de donner au métal une teneur conve- 
nable en carbone. 
Ce procédé fournit, il est vrai, un acier moins fin que la méthode de 
cémentation et de fusion au creuset; mais il permet d’utiliser des fontes 
plus ordinaires, de réaliser une grande économie de charbon, ainsi que 
d’opérer rapidement et sur de grandes quantités à la fois. Les perfection- 
nements successivement apportés firent descendre de 150 fr. à moins de 
20 fr. les 100 kilos, le prix de l’acier fondu; et la consommation de ce 
métal devint au moins quinze fois plus grande, par suite de son appli- 
cation à la fabrication des rails, des essieux, des bandages, des tiges de 
pistons, des arbres de machines, des coques de navires, etc. 
Toutefois le procédé Bessemer, par le fait même de sa grande rapidité, 
présente certaines difficultés pour l’obtention d’un acier bien pur et bien 
homogène. La méthode Martin, qui commença à se répandre vers 1865, 
offre quelque avantage sous ce rapport. Elle consiste à faire fondre sur 
la sole d’un four à réverbère, chauffé à haute température par le procédé 
Siemens, de la fonte siliceuse analogue à celle que l’on traite au conver- 
tisseur Bessemer ; à opérer la décarburation au moyen d’addition de fer 
doux et de minerai de fer oxydé ; puis à communiquer au bain la teneur 
en carbone voulue, en y incorporant delà fonte manganésifère. Au lieu 
de cette dernière, dont la teneur en carbone est souvent trop considé- 
rable, on a imaginé à l’usine de Terrenoire d’employer un alliage de fer 
et de manganèse (ferro-manganèse) ; et diverses modifications assez 
heureuses ont été, d’autre part, apportées par lYI. Ronsard et M.Pernat à 
la construction et à la marche du four à réverbère. L’opération s’exécu- 
tant avec plus de lenteur que dans la cornue Bessemer et pouvant d’ail- 
leurs être conduite à volonté, on obtient un produit plus homogène, plus 
malléable, susceptible d’ètre utilisé dans la fabrication des tôles pour la 
construction des navires, des locomotives, etc. 
La méthode de Martin-Siemens en est donc arrivée à faire à celle de 
Bessemer une sérieuse concurrence. Néanmoins l’une et l’autre de ces 
méthodes offrent encore un inconvénient : celui d’exiger l’emploi de 
fontes assez pures, ne renfermant pas de soufre ni surtout de phos- 
phore, fontes que bonne peut obtenir qu’en traitant des minerais spéciaux, 
situés le plus souvent dans des contrées fort éloignées des centres de 
fabrication de l’acier, tels que les minerais d’Espagne (Bilbao, Cartha- 
gène), d’Algérie (Mokta), de Sardaigne (Saint-Léon), de bile d’Elbe 
(Camerata), etc. 
Le procédé Thomas-Gilchrist, dont l’essai vient d’être pratiqué avec 
un entier succès en Allemagne, en France, en Belgique et en Angle- 
terre, permet de tirer parti, pour la fabrication de l’acier fondu, de 
IX 
43 
